qas: question: Was erreichen zwei Stoffe einer Legierung mit gleichem Kristallisationspunk in ihrer Wechselwirkung?
answers: answer_id: 54378
question_id: 52483
text:  Das Maximum an gegenseitiger Störung
answer_category: SHORT

question: Wie ist die Struktur einer Legierung von Komponenten mit gleichem Erstarrungspunk?
answers: answer_id: 54379
question_id: 52484
text: sehr feinkörnig
answer_category: SHORT

question: In welchem Zustand sind die Komponenten von Legierungen gemischt?
answers: answer_id: 54380
question_id: 52485
text: in der Schmelze
answer_category: SHORT

question: Was geschieht mit den Komponenten einer Legierung beim Erstarren?
answers: answer_id: 54381
question_id: 52486
text: entmischen sich jedoch während der Kristallisation vollständig
answer_category: SHORT

question: Bei welcher Temperatur schmilzt die Wood'sche Legierung?
answers: answer_id: 54382
question_id: 52487
text: 70 °C
answer_category: SHORT

question: Zu welcher Grupppe von Legierungen zählt die Wood'sche Legierung?
answers: answer_id: 54383
question_id: 52488
text: eine eutektische Legierung
answer_category: SHORT
context: Legierung

=== Zweistoffsysteme mit vollständiger Unlöslichkeit im festen Zustand ===
Legierungen dieser Art sind zwar in der Schmelze ineinander gelöst, entmischen sich jedoch während der Kristallisation vollständig. Es entsteht ein ''Kristallgemisch'' der reinen Komponenten (siehe Gefügeschliffbilder-Eutektikum).
 ''Abkühlkurven und Zustandsschaubild einer Legierung verschiedener Zusammensetzung bei getrennter Kristallbildung''
Auch bei getrennter Kristallbildung erstarren die Legierungen 2, 4 und 5 zunächst in einem Haltebereich. Gegen Ende der Erstarrung beschreiben die Temperaturkurven allerdings einen Haltepunkt ähnlich dem eines reinen Metalls. Legierung 3 erstarrt sogar ausschließlich in einem Haltepunkt.
Der Grund für dieses Verhalten liegt in der starken, gegenseitigen Behinderung der beiden Komponenten, die sich während der Kristallisation entmischen, um Kristalle der eigenen Art bilden zu können. Das Maximum an gegenseitiger Störung liegt demnach bei Legierung 3, bei der sich im Erstarrungspunkt gleichzeitig Kristalle der Komponenten A und B bilden. Bedingt durch die anhaltende, gegenseitige Behinderung beim Entmischen und der tiefen Temperatur sind die Wege der Atome allerdings sehr klein und das Kristallgemisch daher sehr feinkörnig.
Dieser Besonderheit wegen erhält Legierung 3 den Namen ''Eutektische Legierung'' (= ''Das Feine''; ''Das Wohlgebaute''). Die allen Legierungen gemeinsame Soliduslinie wird entsprechend ''Eutektikale'' genannt und die dazugehörige Temperatur ''eutektische Temperatur'' (TEu).
Ein herausragendes Beispiel für eine eutektische Legierung mit besonders tiefem Schmelzpunkt ist die Wood’sche Legierung, deren Schmelzpunkt bei 70 °C liegt.
Bei Legierungen, die entweder links (= untereutektisch) oder rechts (= übereutektisch) vom Eutektikum liegen, erstarren zunächst Primärkristalle der Komponente A bzw. Primärkristalle der Komponente B. Der Anteil an Primärkristallen in einer Legierung lässt sich mithilfe des Zustandsschaubildes errechnen. Die Berechnung setzt dabei am Punkt TEu an, also an der Stelle, an der die Restschmelze gerade eben die eutektische Zusammensetzung erreicht:
MEu = Anteil Restschmelze eutektischer Zusammensetzung = Anteil des Eutektikums
WPr = Zusammensetzung der Primärkristalle
WEu = Zusammensetzung des Eutektikums